458 
J. Koenigsberger und 0. Reicbenheim. 
Die Messungen des elektrischen Leitvermögens 1 wurden 
in der WHEATSTONE’schen Brückenanordnung mit Gleichstrom sowie 
mit Wechselstrom von etwa 600- — 900 Wechsel pro Sek. vor- 
genommen. Durch entsprechende Vorschaltwiderstände wurden, 
was für die Empfindlichkeit der Methode wichtig, die vier Wider- 
stände einander möglichst gleich gemacht. Die Zuschaltung von 
Kapazitäten erwies sich als unnötig; die Selbstinduktion wurde 
durch geeignete Anordnung der Drähte fast ganz beseitigt. Für 
gegenseitige gute Isolation war gesorgt. Gleich zuerst wurde fest- 
gestellt, daß die Größe des Widerstandes (vom Kupfersulfür ab- 
gesehen) bei allen Substanzen von der Wechselzahl unabhängig 
war und für Wechselstrom und Gleichstrom innerhalb der Be- 
obachtungsfehler denselben Wert hatte. 
Keine der untersuchten Substanzen zeigte sowohl 
während, wie nach dem Durchgänge des Stromes irgend- 
welche Polarisation, die größer als yö<toö Volt wäre. 
Eine elektrolytische Leitung im gewöhnlichen Sinne 
kann daher nicht vorhanden sein. 
Die Widerstände werden vorläufig innerhalb des Temperatur- 
intervalls von 10 — 260° in geeigneter Erhitzungsvorrichtung, in 
welcher guter Kontakt immer wieder durch Druck hergestellt 
werden konnte, gemessen. Für Eisenglanz reichen die Messungen 
bis 1000°. 
Die größte Schwierigkeit bei der Untersuchung dieser Sub- 
stanzen bietet die Herstellung eines guten Kontaktes. Der Über- 
gangswiderstand wird sonst leicht sehr groß , wechselt dann in 
unkontrollierbarer Weise und kann die verschiedensten Erschei- 
nungen, z. B. unipolare Leitung, Abhängigkeit des Widerstandes 
von der Stromstärke etc., Vortäuschen. Eine Kontrolle für brauch- 
baren Kontakt bietet der gleiche Verlauf der Widerstandskurve 
bei zunehmender wie bei abnehmender Temperatur 2 sowie das 
Erreichen desselben Grenzwertes bei mehrmaligem Ein- und Aus- 
spannen aus der die Zuleitungen übernehmenden Klemme. 
Erreicht wird guter Kontakt auf verschiedene Weise. Am 
einfachsten wohl durch elektrolytisches Niederschlagen von Platin- 
schwarz auf den Endflächen und Einpressen derselben in Platten 
von weichem reinen Platin , an denen die Zuleitungen befestigt 
sind. Der Übergangs widerstand ist dann kleiner als Ohm. 
Ebensogut ist bei Substanzen, die sich elektrolytisch verkupfern 
lassen, was aber nicht immer so leicht gelingt wie das Platinieren, 
1 Die von einem von uns früher (Phys. Ztg. 1. c.) angegebenen 
provisorischen Werte sind durchweg durch neuere weit genauer be- 
stimmte ersetzt. 
2 Als Beispiel hierfür und für die Genauigkeitsgrenze der Messungen 
vergl. die Zahlen für den Eisenglanz von Brasilien. 
